8 L. WILLIAM ÖHOLM. 
so ein, dass die Platindrähte in Glasröhren eingeschmolzen wurden, welche dann in das 
Gefäss eingesetzt wurden. Die Glasröhren wurden teilweise mit Quecksilber gefüllt, 
worin die Leitdrühte eintauchten. Nebenstehende Fig. I zeigt das Aussehen dieser 
Elemente. 
Cd. amalg 
Fig. 1. 
Bei dem Olark-Element des H-Typus hat es sich gezeigt, dass sich manchmal zwischen 
dem Zn-Amalgam und dem darüber befindlichen Zn SO,- Krystallager eine Gasschicht 
bildet, wobei der Kontakt völlig unterbrochen werden kann. Aus vielen Untersuchun- 
gen ist hervorgegangen, dass dieser Umstand bei den gewöhnlichen Cd-Elementen nicht 
einmal nach Zusatz von etwas freier Säure zur (4SO-Lüsung auftritt. Auch bei den 
von mir zusammengesetzten Elementen habe ich nur in einem Falle eine solche Gas- 
entwickelung bemerkt, als die Kadmiumchloridlösung sehr sauer war. (Mercks Präpa- 
rat.) Die hier in Frage gestellten Zellen wurden nur bei den ersten ganz qualitativen 
Versuchen benutzt. (Seite 15). 
Was die Materialien und besonders die Kadmium- und Quecksilbersalze anbe- 
langt, so wurden die besten Handelswaren und zwar Kahlbaums „chemisch reine“ ver- 
wendet. Wie aus dem Späteren hervorgeht, sind diese auf ihren Reinheitsgrad unter- 
sucht worden, während die Salze auch in einigen Fällen umkrystallisiert wurden. Die 
Umkrystallisation verursachte keine merkbare Veränderung in der Potentialdifferenz. 
Da ja diese Arbeit bis auf Weiteres keine Herstellung neuer Normalien bezweckte, so 
sind die elektrolytischen Methoden, wodurch die Substanzen völlig rein hätten erhalten 
werden können nicht benutzt worden. 
Tom. XLI. 
